2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
Studi Tentang Sifat Batang Nibung ( Oncosperma tigillarium) Di Desa Tameran, Kabupaten Bengkalis
Study Of The Nature Of Batang Nibung ( Oncosperma tigillarium ) In The Village Of Tameran, Bengkalis Regency
Nur Hasanah 1 , Rudianda Sulaeman 2 , Evi Sribudiani 2 . Forestry Departement, Agriculture Faculty, Riau University Address Binawidya, Pekanbaru, Riau Email: nurrhaasanahh@gmail.com

## ABSTRACT
There  are  still  many  nibung  stems  on  Bengkalis  area  especially  in  Temeran  village.  According  to Nurlia, et al., (2013) in general use stem nibung done from generation to generation . The purpose of this  study  is  Knowing  anatomical  properties  nibung  stem  which  covers  the  vascular  bundles , parenchyma and nibung stem fibers . Knowing the physical properties of the nibung stem according to the height and depth of the stem including the water content, density, specific gravity and three-way shrinkage . Knowing the mechanical properties of the nibung stem which includes MOE (Modulus of Elasticity) and MOR (Modulus of Rupture). Properties The anatomy of the nibung stem shows that it is dominated by vascular bundles at the base then dominated by the parenchyma at the end. The color of the black nibung stem is striped on the skin and the color of the cream on the center of the skin and the basting. The physical properties of the nibung stem show that the skin edge of the nibung stem can be used as a lightweight construction because it has an average density value of 0.53 g. Cm- 3 , which is included in the strong class III. As for the center and pith section it is not recommended to be used as a construction, because the average density is 0.28 g.cm- 3 in the middle and an average of 0.17 g.cm- 3 in  the  pith  section  is  included  in  the  strong  class  V . The  mechanical  properties  of  the  nibung  stem were seen from the highest MOE and MOR values  found on the edges of the skin, with an average MOE value of 584.78 kg.cm- 2 . Likewise for the MOR value the biggest nibung stem is found on the edge of the skin with a value of 432,527 kg.cm- 2 , and on the edges of the skin including the strong class II and the middle and the bile included in the strong class V.

## Keywords: Anatomical Properties, Physical Properties, Mechanical Properties, Batang Nibung, Strong Class

## PENDAHULUAN
Paradigma baru sektor kehutanan memandang  sumber  daya  hutan  mempunyai potensi  multifungsi  yang  dapat  memberikan manfaat  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  bagi kesejahteraan umat manusia. Sumber daya hutan juga  bersifat  multiguna  dan  multi  kepentingan serta pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Manfaat tersebut tidak hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu yang  memberikan sumbangan 20%,  melainkan  juga  manfaat  hasil  hutan  bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (pemanfaatan
aliran  air,  pemanfaatan  air,  wisata  alam, perlindungan keanekaragaman
hayati, penyelamatan dan perlindungan), yang memberikan  sumbangan  terbesar  yakni  80%, namun  hingga  saat  ini  potensi  HHBK  tersebut belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal (Anonim, 2009).
Pemanfaatan  sumberdaya  hutan  dengan tujuan utama ekstraksi kayu masih mendominasi. Namun  demikian,  hasil  hutan  bukan  kayu (HHBK)  juga  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja karena hasil hutan bukan kayu menjadi salah satu peluang  yang  tepat  untuk  dikembangkan  dan tentu saja dapat mengurangi tingkat
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
ketergantungan  masyarakat  terhadap  hasil  hutan kayu (Sihombing, 2011). Ketergantungan masyarakat  terhadap  sumberdaya  hutan  ini  tidak terlepas  dari  pengetahuan  tradisional  yang diperoleh  secara  turun-temurun  sehingga  hutan dan  sumberdaya  yang  ada  di  dalamnya  masih terus dapat dimanfaatkan.
Salah  satu  hasil  hutan  bukan  kayu (HHBK) adalah  nibung ( Oncosperma tigillarium ) yang  bermanfaat  untuk  industri  kreatif  berbasis pemberdayaan  masyarakat  yang  dipakai  untuk penyangga  rumah-rumah  di  tepi  sungai  dan sebagai pondasi rumah. Batang nibung telah lama dimanfaatkan  oleh  masyarakat  terutama  oleh nelayan.
Nibung ( Oncosperma tigillarium ) merupakan  HHBK  termasuk  palem yang dimanfaatkan  batangnya  (Permenhut  No.  P.  35 tahun  2007).  Nibung  merupakan  sejenis  palm yang  umumnya  tumbuh  secara  alami  dan berumpun  seperti  bambu.  Secara  alami,  nibung tersebar  di  Srilangka,  Philipina,  Thailand, Indonesia,  dan  Vietnam.  Nibung  di  indonesia tersebar  pada  lahan-lahan  rawa  di  pantai  timur sumatera,  mulai  dari  lahan  rawa  di  sekitar  hilir Sungai  Sembilang,  Propinsi  Sumatera  Selatan, Muara Sabak, Propinsi Jambi, hingga pada lahan- lahan  rawa  di  hilir  Sungai  lndragiri  dan  pesisir pantai Bengkalis Provinsi Riau.
Batang  nibung  masih  banyak  terdapat  di daerah  Bengkalis  khususnya  di  desa  Temeran. Hal tersebut dapat diketahui menurut masyarakat setempat bahwasannya terdapat beberapa rumpun nibung  yang  hidup  secara liar  maupun  di tanam. Masyarakat  di  desa  Temeran  pada  umumnya memanfaatkan  batang  nibung  untuk  membuat pondasi rumah  dan  untuk kegiatan  para nelayan. Menurut  Nurlia, et  al. ,  (2013)  secara  umum kegunaan  batang  nibung dilakukan  secara turun- temurun.  Batang  nibung  dimanfaatkan  sebagai tiang  pada  rumah  panggung,  galar  (lantai),  dan jerambah (jembatan), bahkan ada yang memanfaatkan batang nibung sebagai pipa untuk saluran  air. Selain  batang,  rebusan  akar  nibung dapat  digunakan  sebagai  obat  penurun  panas (Heyne, 2008).
Batang  nibung  sudah  banyak  digunakan dan dimanfaatkan akan tetapi kurangnya informasi  tentang  sifat  dasar  batang  nibung meliputi  sifat  anatomi,  sifat  fisis  dan  sifat mekanis.  Maka  dari  itu  perlu  di  lakukan penelitian  mengenai  “Kajian  Sifat  Dasar  Batang
Nibung  ( Oncosperma  tigillarium )  Di  Desa
Temeran Kabupaten
Bengkalis”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
Mengetahui  sifat  anatomi,  sifat  fisis  dan  sifat mekanis  batang  nibung  menurut  ketinggian  dan kedalaman batang.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di laboratorium  Kehutanan  Fakultas  Pertanian Universitas  Riau  dan  laboratorium  Fakultas Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor.  Penelitian telah  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  sampai Desember  2017.  Alat  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  lup,  pisau,  preparat, mikroskop,  cawan  petri,  kipas  angin, califer, timbangan  digital, Universal  testing  machine , moisture  meter,  moisture  meter. Bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  batang nibung.
Metode  Penelitian  dilaksanakan  dengan eksperimen, secara faktorial dengan menggunakan rancangan acak lengkap tersarang. Faktor  I  adalah  ketinggian  dengan  tiga  taraf (ujung,  tengah,  dan  pangkal),  faktor  II  adalah bagian  dalam  batang  terdiri  dari  tiga  taraf  (kulit, tengah, dan empelur).
Pengambilan bahan penelitian dilakukan di Desa  Temeran,  sebanyak  tiga  batang  nibung dengan  ukuran  diameter  yang  sama.  Adapun batang  nibung  yang  diambil  adalah  batang nibung dengan umur 15 tahun, tinggi 13,3 m dan diameter  minimal  13  cm  pada  ujung  batang. Diambil contoh uji dari tiga bagian batang pohon dari  variasi  ketinggian,  yaitu  bagian  pangkal, tengah, dan bagian ujung (Gambar 1). Pengambilan contoh uji juga berdasarkan variasi kedalaman  yaitu  pada  bagian  dekat  hati (empulur), tengah dan dekat kulit (Gambar 2).
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
Gambar  1.  Pengambilan  batang  berdasarkan  ketinggian batang
Gambar 2. Pengambilan contoh uji berdasarkan variasi kedalaman Keterangan: H : Dekat hati (empulur) T : Tengah K : Dekat kulit
Analisa  Data  yang  dihasilkan  diolah dengan  metode  statistik  deskriptif  menggunakan software Microsoft  Excel 2007.  Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh perlakuan terhadap sifat  fisis  dan  sifat  mekanis  dilakukan  analisis keragaman.  Apabila  perlakuan  memberikan pengaruh  nyata  maka  akan  dilanjutkan  uji  beda rata  rata Duncan’s  New  Multiple  Range  Test (DNMRT) pada taraf 5 %.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Desa  Temeran  terletak  di  Kecamatan Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau. Topografi Desa Temeran termasuk dalam dataran rendah.  Desa  Temeran  banyak  terdapat  batang nibung  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat sebagai tiang  pada  rumah  panggung,  galar (lantai),  jerambah  (jembatan) dan  para  nelayan digunakan untuk bagan, kilung, dan sarip. Batang nibung  tumbuh  secara  liar  dan  dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Cara untuk mendapatkan  batang  nibung  di  Desa  Temeran dapat  dilakukan  dengan  cara  mencari  batang
nibung  yang  liar  atau  membeli  batang  nibung yang dibudidayakan dengan harga perbatang Rp.
200.000,-. Masyarakat Desa Temeran memanfaatkan  batang  nibung  yang  tumbuh secara  liar  dilahan  milik  pribadi  atau  semak belukar  sedangkan  yang  dibudidayakan  untuk dijual ke masyarakat luar Desa Temeran.

## 2. Sifat Anatomi Batang Nibung
Batang  nibung  termasuk  ke  dalam tanaman  palma  yang  memiliki  ciri-ciri  umum batang  yang  khas  meliputi  warna,  kekerasan, corak  serta  bau  dari  pengamatan  yang  telah dilakukan secara umum terhadap sampel. Batang palma tidak mempunyai pori-pori yang umumnya dimiliki  oleh  batang  pada  tanaman  dikotil. Batang  nibung  memiliki  warna cream dengan memiliki  corak  bintik-bintik  hitam  jelas  yang rapat  dari  kulit  hingga  bintik  hitam  yang  jarang menuju empelur.
Bintik-bintik  yang  membentuk  corak tersebut diakibatkan persebaran sel-sel pembuluh yang  rapat  dibagian  kulit  dan  semakin  jarang menuju  tengah (empelur) batang nibung. Pengamatan pada ikatan pembuluh dan parenkim pada batang nibung dilakukan secara makroskopis  dan  mikroskopis.  Pengamatan secara makroskopis dilakukan dengan menggunakan  lup  perbesaran  10  x  yang  diamati secara keseluruhan atau umum. Ikatan pembuluh batang  nibung  pada  bagian  pangkal  tepi  kulit, tengah dan empulur dapat dilihat pada Gambar 3.
Pada  Gambar  3a  dapat  dilihat  bahwa batang nibung pada bagian tepi kulit mempunyai ikatan  pembuluh  yang  berwarna  hitam,  yaitu berwarna  hitam  pekat  dengan  diameter  yang besar.  Hasil  ini  sama  dengan  warna  pada  kayu kelapa,  dan  satu  kelompok  dengan  palma.  Kayu kelapa pada bagian pangkal tepi memiliki warna ikatan  pembuluh  yang  gelap  (Wardhani,  2005). Semakin  ke  kulit  akan  bertambah  besar  hal tersebutlah  yang  membuat  bagian  kulit  semakin berat  dan  keras  sedangkan  bagian  tengah  dan empulur ringan dan lunak.
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
Pada  Gambar  3b,  ikatan  pembuluh tampak  seperti  bintik    panjang  namun  tidak begitu  lebar  dan  berwarna  gelap.  Hal  ini  sedikit berbeda  dari ikatan  pembuluh  pada  kayu  kelapa, ikatan  pembuluh  pada  kayu  kelapa  berupa  pita panjang dan lebar (Wardhani, 2005). Pada bagian tepi  kulit  jumlah  ikatan  pembuluh  yang  banyak dan  berdiameter  besar  serta  berwarna  gelap, umumnya  ikatan  pembuluh  ini  berfungsi  sebagi penguat  pada  batang  palma.  Bila  dibandingkan dengan  bagian  tepi  kulit  batang  nibung,  maka bagian  empulur  batang  nibung  (Gambar  3c), mengandung  ikatan  pembuluh  yang  lebih  kecil, sedikit  dan  berwarna  hitam  pudar.  Ikatan pembuluh pada bagian ini lebih banyak berfungsi sebagai alat transportasi karena proses pertumbuhan  masih  berlangsung  dan  sel  serat umumnya belum mengalami penebalan sekunder.
Berdasarkan  variasi  kedalaman  batang nibung  pada  parenkim  (Gambar  3)  pada  bagian tepi  kulit  (Gambar  3a)  berjumlah  sedikit kemudian  semakin  banyak  menuju  ke  bagian tengah  (Gambar  3b)  dan  akan  lebih  banyak  lagi pada bagian empulur (Gambar 3c). Pada empelur parenkim  seperti  gabus,  Hal  ini  disebabkan karena  pada  bagian  empulur  batang  nibung mengandung  rata-rata  kadar  air  basah  yang sangat tinggi Sehingga pada kondisi kering udara parenkim  yang  terisi  air  akan  menguap menyebabkan parenkim kosong sehingga berbentuk  seperti  karang.  Menurut  Rojo et  al. (1988) dalam Wardhani (2005) jaringan parenkim  merupakan  salah  satu  jaringan  yang sangat penting pada batang palma.
Begitu juga berdasarkan variasi ketinggian batang, parenkim pada pangkal batang berjumlah  sedikit  dan  semakin  banyak  menuju ujung  batang.  Pada  bagian  tepi  kulit  batang nibung,  ikatan  pembuluh  berjumlah  banyak  dan berdiameter  besar  sehingga  jumlah  parenkim hanya  sedikit.  Parenkim  merupakan  jaringan dasar yang berfungsi sebagai penyimpan makanan,  sedangkan  sel  pembuluh  merupakan jaringan penguat pada batang. Sehingga biasanya parenkim  akan  lebih  banyak  pada  bagian  batang yang  masih  terus  tumbuh  seperti  pada  bagian empulur dan ujung batang.
Gambar 3 memperlihatkan sel pembuluh pada  batang  nibung  berada  di  antara  parenkim. Parenkim  pada  batang  nibung  ini  sama  seperti parenkim pada kayu kelapa, kayu kelapa disusun oleh  jaringan  dasar  parenkim  yang  diantaranya
terdapat  ikatan  pembuluh  (Wardhani,  2005). Pada  penampang  melintang  batang  kelapa  sawit juga tampak sejumlah sejumlah ikatan pembuluh yang tersebar merata di antara jaringan parenkim (Rahayu,  2001).  Pengamatan  secara  mikroskopis dilakukan  dengan  menggunakan  mikroskop elektron  dengan  perbesaran  50  x  (Lampiran  9) yaitu ikatan pembuluh dan parenkim pada variasi ketinggian  dan  variasi  kedalaman  batang.  Ikatan pembuluh  tampak  seperti  pita  pendek  yang sangat  rapat  dibagian  kulit  dan  seperti  pita panjang  pada  bagian  tengah  kulit  dan  empulur yang  warnanya  dari  empulur  hingga  ke  kulit gelap. Warna gelap dari ikatan pembuluh karena telah  terjadi  proses  penebalan  sekunder  dinding sel  serat  atau  sklereida  yang  menyusun  serat sklerenkim  (Wardhani,  2005).  Sehingga  dapat dilihat  warna  disetiap  bagian  kedalaman  sampel dalam keadaan kering udara pada Gambar 4 pada penampang melintang.
Berdasarkan  variasi  kedalaman  batang nibung  pada  Lampiran  9,  parenkim  pada  bagian tepi  kulit  berjumlah  sedikit  kemudian  semakin banyak  menuju  ke  bagian tengah  dan  akan  lebih banyak  lagi  pada  bagian  empulur.  Hal  tersebut sesuai  dengan  persebarannya  yang  berdasarkan jumlah  sel  yang  masih  aktif  banyak  terdapat  di bagian muda seperti pada kedalaman tengah dan empelur  juga  pada  ketinggian  tengah  dan  ujung, sehingga  cadangan  makanan  banyak  tersimpan pada  bagian  ujung.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Rojo, et  al. (1988) dalam Wardhani (2005)  bahwasanya  parenkim  berfungsi  sebagai penyimpan  cadangan  makanan.  Berdasarkan variasi ketinggian batang, parenkim pada pangkal batang  secara  umum  berjumlah  sama  banyak menuju  ujung  batang  yang  membedakan  pada warna parenkim semakin gelap pada pangkal dan terang  menuju  ujung  batang  yang  disebabkan oleh persebaran parenkim.
Parenkim merupakan jaringan dasar yang berfungsi sebagai penyimpan makanan, sedangkan  sel  pembuluh  merupakan  jaringan penguat  pada  batang,  khususnya  batang  palma. Batang  nibung  memiliki  kekerasan  yang  cukup keras pada bagian tepi kulit, kemudian kekerasan
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
akan  semakin  berkurang  menuju  bagian  pusat kulit (empelur). Begitu juga menurut ketinggian, pada  bagian  pangkal  batang  memiliki  kekerasan yang  keras  dan  kekerasan  akan  semakin berkurang  menuju  ujung  batang.  Hal  ini disebabkan karena pada bagian empulur ataupun ujung batang merupakan jaringan muda dan baru terbentuk  serta  didominasi  oleh  parenkim (Trisnawati, 2009). Batang nibung tidak memiliki bau  yang  khas  serta  batang  nibung  dapat membuat  gatal  pada  kulit  apabila  kontak langsung  dengan  batang  nibung  yang  telah dikuliti.

## 3. Sifat Fisis

## 1. Kadar Air
Kadar air yang dilakukan pada penelitian adalah  kadar  air  kering  udara  batang  nibung dengan variasi kedalaman dan variasi ketinggian batang  nibung  dapat  dilihat  pada Tabel  1. Kadar air  kering  udara  batang  nibung  berkisar  pada 12,67%  -  26,07%  dan  rata-rata  nilai  kadar  air kering  udara  batang  nibung  adalah  18,95%. Menurut  Kasmujo  (2001)  kadar  air  kayu  kering udara di Indonesia antara 12 – 18 % atau rata-rata 15 %

## Gambar 5. Kadar Air Kering Udara
Berdasarkan  Gambar  5  di  atas  dapat dilihat  pada  bagian  empulur,  baik  yang  berada pada  bagian  pangkal,  tengah  ataupun  ujung mempunyai  nilai  kadar  air  kering  udara  yang sangat  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  bagian tengah ataupun tepi kulit. Dari Gambar 5 di atas juga terlihat bahwa semakin ke ujung nilai kadar air  kering  udara    semakin  tinggi,  pada  bagian ujung  tepi  kulit  nilainya  lebih  besar  dari  bagian pangkal  tepi  kulit.  Bagian  empulur  umumnya mempunyai  kadar  air  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  bagian  tengah  tetapi  lebih rendah  dibandingkan  dengan  bagian  tepi  kulit. Kadar  air  batang  nibung  akan  turun pada bagian
pangkal dan kemudian naik menuju bagian ujung. Selain  itu  kadar  air  juga  akan  turun  dari  bagian pusat  batang  ke  bagian  tepi  kulit  pada  semua ketinggian  batang.  Hal  ini  disebabkan  pada bagian  pusat  dan  bagian  ujung  batang  memiliki persentase  jumlah  parenkim  yang  lebih  besar daripada  ikatan  pembuluh  sedangkan  parenkim memiliki  kemampuan  mengikat  air  lebih  banyak daripada  ikatan  pembuluh.  Harsono  (2011) mengemukakan  bahwa  perbedaan  nilai  kadar  air tersebut disebabkan perbedaan persentase jumlah parenkim  yang  terdapat vascular bundle. Sesuai dengan  pendapat  Prasetiyo  (2008) dalam Harsono  (2011)  yang  menyatakan  pada  batang bawah  berkas  pembuluhnya  lebih  sedikit daripada  bagian  batang  tengah  sehingga  daya serap  airnya  kecil.  Menurut  Prayitno  (1991) dalam Ekawati (2001) bahwa tumbuhan monokotil  tersusun  atas  jaringan  parenkim  dan berkas vaskuler.
Berdasarkan  data  statistik  anova  pada lampiran  2  diketahui  bahwa  kadar  air  kering udara  batang  nibung  pada  berbagai  kedalaman (tepi  kulit,  tengah,  empulur)  pada  ketinggian (pangkal, tengah, ujung) tidak berpengaruh nyata. Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  terdapat    kadar  air bagian ujung batang nibung yang nilai kulit lebih kecil  daripada  nilai  empulurnya,  hal  ini  di sebabkan    Menurut  Supriadi, et  al. (1999) banyaknya ikatan pembuluh menyebabkan persentase  parenkim  yang  mampu  mengandung air menjadi lebih kecil, sehingga bagian tepi kulit yang  didominasi  oleh  sel  pembuluh  akan memiliki  kadar  air  yang  lebih  kecil  dari  bagian tengah  atau  empulur.  Rata-rata  nilai  kadar  air kering kayu dari ketinggian yaitu pangkal, tengah dan  ujung  batang  nibung  pada  kedalaman  yaitu kulit,  tengah  kulit,  dan  empelur  setelah  diuji lanjut  dengan  DNMRT  taraf  5%,  hasil  uji  lanjut Duncan  pada  kadar  air  menunjukkan  perbedaan yang  nyata  dari  semua  perlakuan  mengenai variasi  ketinggian  dalam  kedalaman  terhadap kadar  air  kering  udara  pada  masing-masing sampel.  Pada  tengah  empelur  berpengaruh  nyata terhadap  ujung  kulit,  tengah  kulit,  dan  pangkal kulit.  Pada  tengah  tengah  berpengaruh  nyata terhadap pangkal kulit.

## 2. Kerapatan
Dari  pengamatan  pada  Gambar  6 didapatkan  pengukuran  kerapatan  batang  nibung yang  telah  dilakukan  menunjukkan  hasil  yang
1 2 .6 7 1 6 .0 0 1 6 .3 0 1 7 .2 3 2 0 .0 0 2 3 .5 0 1 8 .7 0 2 0 .0 7 2 6 .0 7 0.00 10.00 20.00 30.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit
Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
bervariasi.  Kerapatan  batang  nibung  berkisar antara  0,15  –  0,67  g.cm -3 seperti  yang  tertera dalam  Gambar  6  karena  sifat  dasarnya  yang merupakan  jenis  monokotil,  kerapatan  batang nibung  memiliki  nilai  yang  sangat  bervariasi pada  bagian  yang  berbeda  dari  batang  nibung. Nilai  kerapatan  batang  nibung  lebih  kecil  dari batang  kelapa  sawit  yang  berkisar  antara  0,22  – 0,88 g.cm -3 (Bakar et al. , 1999) dan hasil tersebut masih lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kerapatan batang pinang yang berkisar antar 0,12 –  1,  07  g.cm -3 (Trisnawati,  2009).  Kerapatan batang  nibung  menurun  terhadap  ketinggian  dan kedalaman  bagian  batang.  Pada  ketinggian  nilai menurun  dari  pangkal  menuju  ujung,  Pada pangkal  batang  terdapat  sel-sel  dewasa  yang secara  makrokopis  dapat  dilihat  dari  banyaknya ikatan pembuluh tua yang berwarna gelap.

## Gambar 6. Kerapatan Batang Nibung
Lebih  dari  separuh  volume  ikatan pembuluh  dewasa  ditempati  oleh  sel  sklerenkim yang  mempunyai  dinding  sel  tebal.  Semakin tebal  dinding  sel  maka  kerapatan  akan  semakin tinggi  (Anonim,  2004 dalam Wardhani,  2005). Sedangkan pada bagian kedalaman nilai tertinggi terdapat  pada  bagian  tepi  kulit  menuju  tengah kulit  hingga  menuju  empelur  nilai  yang  paling terendah,  dimana  ikatan  pembuluh  semakin jarang  dan  mengecil  menuju  empelur.    Nilai kerapatan pada batang nibung sama dengan kayu kelapa,  yakni  kerapatan  tertinggi  terdapat  pada tepi  kulit,  sedangkan  terendah  pada  empulur (Wardhani, 2005).
Peningkatan  kerapatan  batang  akan mengakibatkan  meningkatnya  kualitas  batang nibung, karena kerapatan kayu memiliki hubungan  linier  dengan  kekuatan  kayu.  Jaringan ikatan  pembuluh  memiliki  kerapatan  yang  lebih tinggi  daripada  jaringan  sekitarnya.  Bagian  tepi kulit juga didominasi oleh ikatan pembuluh yang banyak  mengandung  sel  sklerenkim,  sedangkan empulur lebih banyak mengandung parenkim dan
sel-sel  muda.  Jumlah  ikatan  pembuluh  pada empulur  lebih  sedikit  dibandingkan  bagian  tepi kulit,  dan  ikatan  pembuluh  pada  empulur umumnya mempunyai pembuluh metaxilem yang besar dengan persentase sel serat yang lebih kecil (Wardhani, 2005). Hal ini menyebabkan kerapatan bagian empulur lebih rendah dibandingkan  bagian  tepi  kulit.  Pada  ujung batang  merupakan  apikal  meristem  pohon  yang masih  terus  berkembang  membentuk  sel-sel muda  yang  protoplasmanya  masih  hidup.  Sel muda  umumnya  memiliki  dinding  sel  tipis dengan  lumen  yang  besar.  Selain  itu  pangkal batang  merupakan  bagian  yang  menopang tegaknya  pohon  yang  memerlukan  kekuatan. Sehingga bagian pangkal memiliki nilai kerapatan yang lebih tinggi dari bagian ujung.
Hasil  data  statistik  anova  Kerapatan batang  nibung  berdasarkan  variasi  kedalaman (tepi  kulit,  tengah,  empulur)  yang  terdapat  pada variasi  ketinggian  (pangkal,  tengah,  ujung) bahwa  kedua  perlakuan  serta  interaksi  kedua perlakuan  tersebut  tidak  berpengaruh  nyata terhadap  kerapatan  batang  nibung  yang  ada (lampiran  3).  Hal  ini  disebabkan  karena  pada bagian tepi kulit khususnya pada bagian pangkal kandungan  ikatan  pembuluh  lebih  banyak sehingga  menghasilkan  kerapatan  yang  paling tinggi,  pernyataan  ini  sesuai  dengan  Menurut Naiola, et  al .  (2008)  mengemukakan  bahwa semakin  ke  dalam  batang  mendekati  empulur, jumlah ikatan pembuluh semakin sedikit. Hal ini mengakibatkan  pengaruh  yang  berbeda  terhadap kerapatan batang nibung. Berdasarkan Berdasarkan  uji  lanjut  DNMRT,  pangkal  kulit berpengaruh  nyata  terhadap  ujung  tengah, pangkal  tengah,  pangkal  empelur,  tengah tengah,ujung empelur dan tengah empelur.

## 3. Berat Jenis
Nilai  berat  jenis  sama  dengan  nilai  dari kerapatan,  karena  nilai  kerapatan  dibagi  dengan kerapatan air pada kondisi tertentu 1 g.cm -3 . Dari pengamatan  pada  Gambar  7  nilai  rerata  berat jenis berkisar antara 0,15 - 0,67. Pada Gambar 7 menunjukkan  nilai  rerata  berat  jenis  tertinggi terdapat  pada  bagian  pangkal  yaitu  0,67  dan terendah  pada  bagian  ujung  yaitu  0,15.  Menurut Haygreen  dan  Bowyer  (1989)  bahwa  semakin tinggi  berat  jenis  dan  kerapatan  kayu,  semakin banyak  kandungan  zat  kayu  pada  dinding  sel yang  berarti  semakin  tebal  dinding  sel  tersebut.
0 .6 7 0 .4 7 0 .4 6 0 .2 4 0 .1 8 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 6 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
Zobel  dan  Talbert  (1984) dalam Ekawati  (2001) yang  menyatakan  bahwa,  kayu  pada  bagian pangkal  batang  mempunyai  dinding  yang  lebih tebal  dan  proporsi  lignin  serta  persentase  zat ekstraktif  yang  lebih  besar  dibandingkan  kayu pada  bagian  ujung  mengingat  fungsinya  sebagai pendukung  batang  dan  tajuk  diatasnya.  Selain adanya  variasi  berat  jenis  pada  batang  nibung disebabkan  oleh  struktur  anatominya,  dimana bagian  tengah  dari  pangkal  ke  ujung  didominasi oleh  jaringan  parenkim  yang  berdinding  tipis berkas  vaskuler  yang  memiliki  seratserat  yang berdinding tebal (Rohadi, 1992).

## Gambar 7. Histogram Berat Jenis
Berdasarkan  ketinggian  batang  nibung, nilai  berat  jenis  semakin  menurun  dari  pangkal ke ujung. Hal ini disebabkan karena pada bagian ujung  tersusun  atas  jaringan  yang  masih  muda, dimana  secara  fisiologis  jaringan  tersebut  masih berfungsi  aktif  sehingga  dinding  selnya  relatif lebih tipis dibanding dengan dinding sel jaringan yang  sudah  tua.  Pada  posisi  batang  berdasarkan kedalaman,  berat  jenis  semakin  menurun  dari bagian  tepi  (luar)  batang  menuju  bagian  pusat (dalam)  batang.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada bagian  tepi  batang  memiliki  jumlah vascular bundles yang  lebih  besar  dibanding  bagian tengah dan pusat (dalam). Batang nibung hampir sama dengan batang kelapa sawit yang termasuk kedalam  kelompok palma ,  sehingga  menurut Bakar  (2003)  bahwa  dalam  struktur  anatomi batang  kelapa  sawit,  bagian  pusat  batang didominasi  oleh  jaringan  dasar  parenkim sedangkan  pada  bagian  tengah  dan  tepi  batang tersusun  oleh  jaringan  pembuluh  ( vascular bundles )  yang  berdinding  tebal.  Disamping  itu juga  disebabkan  sel  kayu  bagian  atas  relative lebih  muda  daripada  bagian  pangkal  sehingga berat  jenis  kayu  semakin  menurun  kearah  ujung batang.  (Hermawan,  1989).  Menurut  Haygreen dan  Bowyer  (1989)  bahwa  semakin  tinggi  berat jenis  dan  kerapatan  kayu,  semakin  banyak kandungan zat kayu pada dinding sel yang bearti semakin tebal sel tersebut.
Adanya  kaitan  antara  berat  jenis  dan kekuatan batang nibung agar penggunaan batang nibung  dapat  digunakan  sesuai  kemampuannya. Bagian tepi kulit batang nibung dapat digunakan sebagai  konstruksi  ringan  karena  memiliki  nilai berat  jenis  rata-rata  0,53,  yang  termasuk  dalam kelas  kuat  III.  Sedangkan  untuk  bagian  tengah dan  bagian  empulur  sangat  tidak  disarankan digunakan  sebagai  konstruksi,  karena  berat  jenis rata-rata  0,23  pada  bagian  tengah  dan  rata-rata 0,17  pada  bagian  empulur  termasuk  dalam  kelas kuat V. Berikut kelas kuat berdasarkan nilai berat jenis dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kelas Kuat Berdasarkan Berat Jenis Kelas Kuat Berat Jenis (g.cm -3 ) I >0,90
II 0,60-0,90 III 0,40-0,60 IV 0,30-0,40 V <0,30
Sumber : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (1961)
Hasil  data  statistik  anova  berat  jenis batang  nibung  berdasarkan  variasi  kedalaman (tepi  kulit,  tengah,  empulur)  yang  terdapat  pada variasi  ketinggian  (pangkal,  tengah,  ujung) bahwa  kedua  perlakuan  serta  interaksi  kedua perlakuan  tersebut  tidak  berpengaruh  nyata terhadap  berat  jenis  batang  nibung  yang  ada (lampiran  3).  Hal  ini  disebabkan.  Pada  satu pohon  tidak  mungkin  nilainya  akan  sama  karna setiap  bagian  punya  zat  penyusun  yang  berbeda kadarnya,  Sesuai  dengan  pernyataan  (Haygreen dan Bowyer, 1996, dalam sipahutar et al. , 2015) yang  menyatakan  bahwa,  berat  jenis  kayu bervariasi  diantara  berbagai  jenis  pohon  dan diantara  pohon  dari  satu  jenis  yang  sama  dan perbedaan  dalam    jumlah  zat  penyusun  dinding sel dan kandungan zat ekstraktif per unit volume. Berdasarkan  Berdasarkan  uji  lanjut  DNMRT, pangkal  kulit  berpengaruh  nyata  terhadap  ujung tengah, pangkal tengah, pangkal empelur, tengah tengah,ujung empelur dan tengah empelur.

## 4. Penyusutan Tiga Arah

## 1. Penyusutan Tangensial
Hasil yang didapat pada susut tangensial dapat  dilihat  nilai  tertinggi  penyusutan  terdapat pada  batang  bagian  tengah  pada  tengah  kulit dengan  nilai  5,82  %  dan  nilai  terendah  pada batang  bagian  pangkal  pada  tengah  kulit  dengan nilai  0,27  %  pada  gambar  8.  Rata-rata penyusutan terbesar pada bagian tengah kulit dan
0 .6 7 0 .4 7 0 .4 6 0 .2 4 0 .1 8 0 .2 9 0 .2 0 0 .1 5 0 .1 6 0.00 0.50 1.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
bagian  empelur  pada  masing-masing  bagian batang  diduga  karena  bagian  tengah  menuju empelur adalah bagian muda paa batang sehingga penyusutan  lebih  besar  pada  bagian  tengah tengah  kuli  dan  empelur  pada  ujung  batang.  Hal ini  sesuai  menurut  Bakar  (2003) dalam Iswanto (2010)  dikarenakan  sel  kayu  pada  bagian  atas (ujung)  relatif  lebih  muda  sehingga  air  lebih mudah  mengalir  dibandingkan  dengan  sel  pada daerah  lainya,  hal  ini  menyebabkan  nilai penyusutan  bagian  ujung  lebih  besar.  Kadar  air berhubungan  dengan  perubahan  dimensi.  Pada penyusutan  tangensial  bagian  pangkal  nilai penyusutan pada tepi kulit lebih besar dibandingkan  dengan  bagian  tengah  kulit  dan empulurnya.  Hal  ini  dikarenakan  sifat  batang higrokopis  batang  nibung  yang  dapat  menyerap dan melepaskan uap air sesuai dengan lingkungan disekitarnya. Sesuai dengan pernyataan  Haygreen et  al. (2003)  yang menyatakan  kayu  memiliki  sifat  higroskopis yaitu  kemampuan  kayu  untuk  menyerap  uap  air dari  udara  sekitarnya  sampai  kayu  mencapai keseimbangan  kandungan  air  dengan  udara. Berikut rata-rata susut tangensial pada Tabel 2.

## Tabel 2. Rata-Rata Penyusutan Tangensial
Rata- rata penyusutan berdasarkan kedalaman  dimulai  dari  tepi  kulit,  empelur,  dan tengah  kulit  dengan  nilai  2,63  %,  2,78  %,  dan 3,48  %.  Menurut  Iswanto, et  al. (2010).  Hal tersebut  disebabkan  karena  pada  bagian  pusat (dalam) didominasi oleh sel parenkim dimana sel parenkim dapat mengakibatkan peningkatan sifat higroskopik dari batang. Sebagai akibat dari sifat higroskopis dari batang maka akan mempertahankan kadar air kesetimbangan dengan  lingkungannya  melalui  pelepasan  atau penyerapan air. Penyusutan berdasarkan ketinggian  dapat  dilihat  semakin  meningkat  dari pangkal,  tengah  dan  ujung  dengan  nilai  1,1  %, 3,65  %  dan  4,39  %.  Hal  tersebut  sesuai  dengan keadaan sel yang masih banyak aktif pada bagian tengah  dan  ujung  sehingga  pada  bagian  tersebut masih banyak terdapat kadar air yang tinggi dari pada pada bagian pangkal batang. Selain itu hasil
pengujian  penyusutan  3  arah  menunjukan  hasil yang berbeda-beda pada 3 bidang nya (tangensial, radial,  dan  longitudinal)  dikarenakan  memiliki sifat  anisotropis  yaitu  sifat  kayu  yang  berbeda ketika  diuji  pada  3  bidang  nya  (Haygreen et  al. , 2003).
Gambar 8. Susut Tangensial Batang Nibung
Susut tangensial batang nibung berdasarkan  variasi  kedalaman  yang  terdapat pada  variasi  ketinggian  menurut  data  statistik tidak  berpengaruh  nyata,  diduga  batang  tersebut sudah  memiliki  kerapatan  yang  tinggi  sehingga menyebabkan  kayu  tersebut  memiliki  tingkat perubahan dimensi yang lebih kecil dibandingkan lainnya. Karena peningkatan kerapatan menyebabkan sel-sel kayu terpadatkan cenderung memipih  sehingga  mengurangi  volume  rongga, yang  sekaligus  mengurangi  volume  kayunya sementara  beratnya  tetap  sehingga  perubahan dimensinya  lebih  stabil  (Tomme et  al. ,  1998 dalam Sulistyono,  2001).  Tingginya  nilai penyusutan  tangensial  akibat  adanya  tahanan  sel jari-jari  kayu,  penoktahan  yang  rapat  pada dinding  radial,  dominasi  kayu  akhir  pada  arah tangensial  dan  perbedaan  jumlah  zat  pada dinding  sel  (Haygreen  dan  Bowyer,  1982). Berdasarkan  uji  lanjut  Duncan,  tidak  adanya pengaruh  terhadap  perlakuan  pada  ketinggian didalam kedalaman.

## 2. Penyusutan Radial
Hasil  yang  didapat  pada  susut  radial dapat  dilihat  nilai  tertinggi  penyusutan  terdapat pada batang bagian tengah di tengah kulit dengan nilai 3,73 % dan nilai susut terendah pada batang bagian tengah pada tepi kulit dengan nilai 0,84 %. Pada  grafik  diatas  berdasarkan  bagian  dalam batang  nibung  yang  tinggi  penyusutan  terdapat pada  bagian  tengah  kulit,  hal  ini  menandakan bahwasannya  kandungan  air  pada  bagian  tengah kulit  tinggi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan
2.38 1.82 3.76 0.27 5.82 4.41 0.71 3.09 4.47 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
pernyataan  Haygreen, et  al. (2003)  bahwa hubungan  antara  kandungan  air  dan  penyusutan adalah  linier,  artinya  semakin  tinggi  kandungan air  maka  tingkat  penyusutan  kayu  juga  akan semakin  tinggi.  Berikut  rata-rata  susut  radial pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-Rata Penyusutan Radial

## Gambar 9. Susut Radial Batang Nibung
Rata-rata  pada  Gambar  9  penyusutan yang besar terjadi pada empulur > tengah kulit > tepi  kulit  pada  bagian  pangkal.  Pada  batang nibung  bagian  tengah  di  tengah  kulit  nilai penyusutan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pada  bagian  empulur.  Hal  tersebut  dipengaruhi karena  adanya  variasi  pada  ukuran  dan  bentuk potongan  yang  akan  mempengaruhi  orientasi serat dalam potongan dan keseragaman kandungan  air  diseluruh  tebalnya.  Air  yang terdapat  pada  rongga  sel  (air  bebas)  kosong  dan yang  terdapat  pada  dinding  sel  (air  terikat) berkurang  sampai  kadar  air  titik  jenuh  serat, dimana pada keadaan ini akan berpengaruh pada stabilitas  dimensi  dan  kekuatan  kayu.  Makin banyak  zat  dinding  sel  (makin  besar  BJ),  makin besar  perubahan  dimensi  pada  perubahan  kadar air yang sama (Haygreen dan Bowyer, 1996).
Susut  radial  batang  nibung  berdasarkan variasi  kedalaman  yang  terdapat  pada  variasi ketinggian menurut data statistik tidak berpengaruh  nyata.  Menurut  Panshin  dan  Zeuw (1970), Variasi  nilai penyusutan  yang  dihasilkan dari  penyusutan  radial  dan  masih  tergolong, mengingat  variasi  berbagai  faktor  yang  ada  nilai penyusutan  arah  radial  berkisar  antara  2,1-8,5%, sedangkan untuk arah tangensial antara 4,3-14%. Berdasarkan  uji  lanjut  DNMRT,  tidak  adanya
pengaruh  terhadap  perlakuan  pada  ketinggian didalam kedalaman.

## 3. Penyusutan Longitudinal
Hasil yang didapat pada susut longitudinal dapat dilihat nilai tertinggi penyusutan terdapat pada batang bagian ujung di empulur  dengan  nilai  2,52  %  dan  nilai  susut terendah  pada  batang  bagian  pangkal  pada empulur dengan nilai  0,22 %. Pada grafik diatas pada  bagian  pangkal  nilai  penyusutan  tepi  kulit lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai  tengah kulit  dan  empulur  yaitu  1,42%.  Pada  bagian tengah  nilai  dari  tepi  kulit,  tengah  kulit,  dan empulur tidak jauh berbeda yakni 1,00%, 0,92%, dan 0,94%.

## Gambar 10. Susut Longitudinal Batang Nibung
Variasi  nilai  dari  dua  bagian  kedalaman tersebut  dapat  terjadi  kemungkinan  diakibatkan arah  longitudinal  sejajar  dengan  arah  serat  pada batang  nibung  dan  disebabkan  oleh  adanya perbedaan potongan sehingga akan mempengaruhi  keseragaman  ketebalan  yang berbeda  pada  masing-masing  sampel.  Berikut rata-rata  susut  longitudinal  yang  disajikan  pada Tabel 4 dibawah ini.

## Tabel 4. Rata-Rata Penyusutan Longitudinal
Rata-rata penyusutan longitudinal berdasarkan kedalaman batang nibung yang besar terjadi  pada  tengah  kulit,  tepi  kulit  dan  empulur sedangkan  penyusutan  berdasarkan  ketinggian penyusutan  yang  besar  terjadi  pada  pangkal, tengah  dan  ujung.  Berdasarkan  penyusutan  yang terjadi  menandakan  bahwasannya  sel-sel  yang masih  aktif  membelah  masih  memiliki  kadar  air yang  tinggi,  sehingga  sel-sel  yang  terdapat  pada
1.90 0.84 1.71 2.1 9 3.73 1.74 3.18 2.89 2.76 0.00 2.00 4.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit Empulur
1.42 1.00 1.18
0.35 0.92 1.67
0.22 0.94 2.52 0.00 1.00 2.00 3.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit
Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
tengah  dan  ujung  batang  serta  tengah  kulit  dan empulur  biasanya  nilai  penyusutannya  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  tepi  kulit  dan pangkal  baatang.  Susut  longitudinal  batang nibung  berdasarkan  variasi  kedalaman  yang terdapat  pada  variasi  ketinggian  menurut  data statistik tidak berpengaruh nyata. Berdasarkan uji lanjut  Duncan,  tidak  adanya  pengaruh  terhadap perlakuan  pada  ketinggian  didalam  kedalaman pada penyusutan longitudinal.

## 4.4 Sifat Mekanik
Dari  penelitian  yang  didapat  pada  hasil yang  terlihat  bahwa,  nilai  rata-rata  MOE  batang nibung  bagian  luar  (tepi  kulit)  lebih  tinggi  bila dibandingkan  arah  bagian  dalam  (empulur) dengan  kisaran  23,12-1018,00  kg.cm -2 .  Nilai MOE batang nibung relatif lebih kecil dibandingkan  dengan  MOE  batang  pinang dengan  kisaran  antara  1365-114818  kg.cm -2 (Trisnawati,  2009).  Nilai  MOE  tertinggi  berada pada  posisi  tepi  kulit,  sedangkan  terendah terdapat  pada  bagian  empelur.  Diduga  karena ikatan pembuluh pada pangkal sangat banyak.sesuai  dengan  pernyataan  bahwa,  hal  ini disebabkan  karena  pada  bagian  ujung  tersusun atas  jaringan  yang  masih  muda,  dimana  secara fisiologis jaringan  tersebut  masih  berfungsi  aktif sehingga  dinding  selnya  relatif  tipis  dibanding dengan  dinding  sel  jaringan  yang  sudah  tua, kemudian kandungan selulosa dan lignin jaringan ikatan  pembuluh  pada  bagian  pangkal  lebih tinggi.  Semakin  banyak  sel  serabut  maka semakin baik pula sifat mekanis suatu kayu,serta semakin  tinggi  perbandingan  antara  lignin  dan selulosa semankin meningkat pula kekuatan kayu (Panshin  dan  de  Zeeuw  1970) dalam Iswanto (2010).
Bagian  ketinggian  pangkal,  tengah,  dan ujung  nibung  dapat  dilihat  pada  Gambar  11, terlihat  lebih  besarnya  nilai  bagian  kedalaman pada  tepi  kulit  yang  memiliki  nilai  yang  besar dan akan semakin rendah nilainya menuju bagian tengah  kulit  lalu  ke  dalam  empulur.  Batang nibung  dalam  hal  tersebut  dapat  disebabkan sampel  pengujian  bagian  tengah  hingga  empelur terserang jamur dan serangga hingga mengurangi kekuatan  batang  bagian  kedalaman.  Jasad  hidup tersebut  merusak  kayu  karena  menjadikan  kayu tersebut sebagai tempat tinggal atau makanannya. Kerusakan  yang  terjadi  akibat  kerusakan  kayu
oleh faktor biologis dapat terjadi baik pada pohon yang masih berdiri, bahkan balok segar.

## Gambar 11. Nilai MOE
Menurut Damanik (2003) serangan fungi pada  kayu  salah  satunya  dapat  mempengaruhi kekuatan,  kayu  yang  diserang  jamur  akan mempengaruhi  sifat  keteguhan  pukul,  keteguhan lengkung,  keteguhan  tekan,  kekerasan  serta elastisitasnya  dan  mengakibatkan  kekuatan  kayu akan  berkurang.  Berdasarkan  pengujian  yang telah dilakukan, nilai MOE memiliki kecenderungan  dimana  MOE  pada  bagian  pusat batang (empulur) memiliki nilai yang rendah dan akan  semakin  besar  mendekati  bagian  kulit.  Hal ini  disebabkan  karena  pengaruh  dari  kadar  air dan  kerapatan    yang  pada  bagian  pusat  dan bagian  ujung  batang  memiliki  persentase jumlah parenkim  yang  lebih  besar  daripada  ikatan pembuluh sedangkan parenkim memiliki kemampuan  mengikat  air  lebih  banyak  daripada ikatan  pembuluh  sedangkan  untuk  kerapatan peningkatan kerapatan batang akan mengakibatkan  meningkatnya  kualitas  batang nibung,  karena  kerapatan  memiliki  hubungan linier  dengan  kekuatan  dan  elastisitas.  MOE batang  nibung  berdasarkan  variasi  kedalaman yang  terdapat  pada  variasi  ketinggian  menurut data statistik berpengaruh nyata. Berdasarkan uji lanjut DNMRT  pangkal kulit berpengaruh nyata terhadap  semua  ketinggian  dan  kedalaman.  Pada tengah  kulit  berpengaruh  nyata  pada  pangkal kulit, tengah tengah, ujung empelur, ujung tengah, dan  tengah  empelur.  MOE  bagian  tepi  kulit batang nibung dapat digunakan sebagai konstruksi  ringan  karena  memiliki  nilai  rata-rata 584.78  kg.cm -2 yang  termasuk  dalam  kelas  kuat III  Sedangkan  untuk  bagian  tengah  dan  bagian empulur  sangat  tidak  disarankan  digunakan sebagai konstruksi, karena MOE  rata-rata 122.40 kg.cm -2 pada  bagian  tengah  dan  rata-rata  72.15 kg.cm -2 pada  bagian  empulur  termasuk  dalam kelas kuat V di lihat pada Tabel 1 Kelas kekuatan
1018 .00 480.82 255.52 268.79 73.18 25.25 166.91 23.12 26.43 0.00 500.00 1000.00 1500.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
kayu  di  dalam  Peraturan  Konstruksi  Kayu Indonesia.
Modulus  of  Rupture (MOR)  batang nibung  berdasarkan  variasi  kedalaman  yang terdapat  pada  variasi  ketinggian  menurut  data statistik  berpengaruh  nyata.  Berdasarkan  uji lanjut  DNMRT  adanya  pengaruh  nyata  terhadap semua perlakuan. Pada pangkal kulit berpengaruh  nyata  terhadap  tengah  kulit,  ujung kulit,  pangkal  tengah,  pangkal  empelur,  tengah tengah,ujung  empelur,  ujung  tengah,  tengah empelur.  Tengah  kulit  berpengaruh  nyata  pada pangkal  kulit,  pangkal  empelur,  tengah  tengah, ujung  empelur,  ujung  tengah,  tengah  empelur. Hasil  uji  DNMRT  menunjukan  kesamaan  antara MOE  dan  MOR,  sehingga  hasilnya  berbanding lurus pada setiap variasi.
MOR  pada  penelitian  ini  nilai  rata- ratanya  meningkat  dari  empelur  menuju  kulit. Pada  bagian  pangkal  nilai  di  tepi  kulit  sangat jauh  tinggi  nilainya  dari  tengah  kulit  dan  ujung kulit  yang  bernilai  sebesar  728.51  kg.cm -2 .  Pada bagian  tengah  kulit  yang  tertinggi  pada  pangkal sebesar  193.94  kg.cm -2 .  Pada  pangkal  bagian empelur  nilainya  paling  besar  dari  bagian empelur lainnya disetiap ketinggian yaitu sebesar 89.63 kg.cm -2 . Berdasarkan data yang dihasilkan bahwa  bagian  pangkal  dapat  menahan  beban lebih  baik  dari  bagian  tengah  dan  ujung  batang nibung.  Pada  posisi  batang  secara  horizontal, berat  jenis  semakin  menurun  dari  bagian  tepi (luar)  batang  menuju  bagian  pusat  (dalam) batang.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  bagian tepi  batang  memiliki  jumlah vascular  bundles yang  lebih  besar  dibanding  bagian  tengah  dan pusat  (dalam)  yang  bisa  di  lihat  pada  anatomi Gambar 12.
Gambar 12. Nilai MOR
Dapat dilihat pada Gambar 12 pada hasil penelitian  dari  setiap  bagian  kulit  memiliki  nilai yang  tinggi  jauh  berbeda  pada  setiap  bagian kedalaman yang berbeda, hal tersebut
menandakan  bahwa  bagian  kulit  batang  nibung dapat  menahan  beban  hingga  bahan  tersebut mengalami  perubahan  bentuk  atau  kerusakan, dibandingkan  dengan  bagian  kedalaman  seperti tengah kulit dan empelur. Berdasarkan pengujian yang  telah  dilakukan,  nilai  MOR  memiliki kecenderungan yang sama dengan hasil pengujian  MOE  dimana  pada  bagian  pusat batang (empulur) memiliki nilai yang rendah dan akan  semakin  besar  mendekati  bagian  kulit. Adanya keragaman pada nilai dari nilai sifat-sifat mekanik  disebabkan  adanya  perbedaan  struktur dari  batang  nibung  mulai  bagian  luar  sampai dalam  batang  serta  bagian  bawah,  tengah  dan ujung  dari  batang.  Pada  bagian  dalam  batang sebagian  besar  terbentuk  atas  jaringan  dasar parenkim  sedangkan  untuk  luar  atau  tepi  kulit yang  didominasi  oleh  ikatan  pembuluh  yang berdinding  tebal.  Bagian  sel  pembuluh  lebih stabil  dan  kuat  dibandingkan  bagian  dalam (empulur) batang nibung.
Semakin ke dalam sebaran sel pembuluh semakin  kecil  sehingga  akan  berpengaruh terhadap  kerapatan  atau  berat  jenis  yang mempengaruhi  kekuatan  (MOE  dan  MOR) batang  nibung,  hal  ini  merupakan  indikator kualitas  kayu  yang  penting  dalam  menentukan kayu sebagai bahan kontruksi bangunan berdasarkan berat jenis dan kemampuan menahan beban,  karena  kekuatan  kayu  berhubungan kerapatan  dengan  berat  jenis  (Haygreen  dan Bowyer,  1989).  Hal  ini  juga  berlaku  pada beberapa  jenis  palm  seperti  kelapa  dan  kelapa sawit. Bagian inilah yang sebenarnya memberikan  kekuatan  pada  batang  nibung  dan jenis  palem  lainnya.  MOR  Bagian  tepi  kulit batang nibung dapat digunakan sebagai konstruksi  ringan  karena  memiliki  nilai  rata-rata 432.53  kg.cm -2 yang  termasuk  dalam  kelas  kuat II  Sedangkan  untuk  bagian  tengah  dan  bagian empulur  sangat  tidak  disarankan  digunakan sebagai konstruksi, karena MOR  rata- rata 91.54 kg.cm -2 pada  bagian  tengah  dan  rata-rata  45,03 kg.cm -2 pada  bagian  empulur  termasuk  dalam kelas kuat V di lihat pada Tabel 1 Kelas kekuatan kayu  di  dalam  Peraturan  Konstruksi  Kayu Indonesia.
728.51 372.92 196.15 193.94 56.50 24.17 89.63 20.11 25.35 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 Pangkal Tengah Ujung Tepi Kulit Tengah Kulit
Empulur
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Sifat Anatomi batang nibung menunjukkan didominasi oleh ikatan pembuluh ( vascular bundles )  pada  bagian  pangkal  kemudian didominasi  oleh  parenkim  pada  bagian ujung. Warna batang nibung hitam bergaris pada  bagian  kulit  dan  warna cream pada bagian tengah kulit dan empelur.
2. Sifat  fisis  batang  nibung  menunjukan bagian  tepi  kulit  batang  nibung  dapat digunakan sebagai konstruksi ringan karena  memiliki  nilai  berat  jenis  rata-rata
0,53,  yang  termasuk  dalam  kelas  kuat  III. Sedangkan untuk bagian tengah dan bagian empulur sangat tidak disarankan digunakan sebagai konstruksi, karena berat jenis rata- rata  0,28  g.cm -3 pada  bagian  tengah  dan rata-rata  0,17  g.cm -3 pada  bagian  empulur termasuk dalam kelas kuat V.
3. Sifat  mekanis  batang  nibung  dilihat  dari nilai MOE dan MOR paling besar terdapat pada  bagian  tepi  kulit,  dengan  nilai  rata- rata  MOE  sebesar  584,78  kg.cm -2 .  Begitu juga  untuk  nilai  MOR  batang  nibung paling besar terdapat pada bagian tepi kulit dengan  nilai  432,527  kg.cm -2 ,  dan  pada tepi kulit termasuk kelas kuat II dan bagian tengah serta empelur termasuk dalam kelas kuat V.
1. Berdasarkan  penelitian  disarankan  bagian tepi  kulit  batang  nibung  dapat  digunakan sebagai konstruksi ringan, karena memiliki nilai berat jenis dan nilai kekuatan ditinjau dari  nilai  MOE  dan  MOR.  Pada  bagian tengah  atau  empelurnya  dapat  digunakan untuk apungan tambak ikan, karena bagian tersebut seperti gabus yang mudah mengapung di permukaan air.
2. Dilakukan  penelitian  lanjutan  mengenai ketahanan batang nibung terhadap organisme  perusak  (rayap,  jamur  dan marine borere ).
3. Dilakukannya penelitian tentang kimia dari kayu  nibung  untuk  melengkapi  sifat dasarnya  serta  tentang  keawetan  kayu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim NI-5 PKKI. 1961. Peraturan Konstruksi Kayu  Indonesia.  Yayasan  Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan.
Jakarta. Anonim,  2009.  Permenhut  Nomor  P.19/Menhut- II/2009 tentang Strategi Pengembangan  Hasil  Hutan  Bukan Kayu Nasional. Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
Bakar E., S. 2003. Kayu Sawit Sebagai Substitusi Kayu  dari  Hutan  Alam.  Forum Komunikasi  Teknologi  dan  Industri Kayu  Vol.  2  Jurusan  Teknologi Hasil  Hutan.  Fakultas  Kehutanan IPB. Bogor.
Bowyer,  J.,  L.,  R.,  Shmulsky,  and  J.,  G., Haygreen.  2003.  Forest  Products And Wood Science: An introduction. Iowa State Press.
Ekawati.  2001.  Study  Sifat  Fisik  Dan  Mekanik Kayu  Kelapa  ( Cocos nucifera L.)
Berdasarkan  Kedalaman  Dan  Posisi Batang. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Universitas Tanjungpura. Pontianak.
Harsono,  D.  2011.Sifat  Fisik  dan  Mekanik Batang  Kelapa  ( Cocos nucifera L.) dari  Kalimantan  Selatan. Jurnal Riset Industri Hasil Hutan. 3(1).
Haygreen, J., G. and Bowyer, J., L. 1989. Forest Product  and  Wood  Science.  Iowa State University Press. USA.
Haygreen  J.,  G.,  R.,  Shmulsky,  J.,  L.,    Bowyer.
2003.  Forest  Product  and  Wood Science, An Introduction. The Lowa State University Press. USA.
Heyne,  K.  2008. Tumbuhan  Berguna  Indonesia
Jilid  I .  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
2 Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau Jurnal Ilmu-ilmu Kehutanan Vol 3 No 1 Februari 2019
Iswanto,  A.,  P.,  Sucipto,  T.,  Azhar  I.,  Coto,  Z.,
Febrianto,  F.  2010.  Sifat  Fisis  dan Mekanis  Batang  Kelapa  Sawit ( Elaeis guineensis Jacq) Asal Kebun Aek Pancur- Sumatera Utara. Jurnal Ilmu  dan  Teknologi  Hasil  Hutan. 3(1) : 1-7.
Nurlia A., H., Siahaan dan A., H., Lukman. 2013.
Pola  Pemanfaatan  dan  Pemasaran Nibung  di  sekitar  Kawasan  Taman Nasional Sembilang Provinsi Sumatera  Selatan. Jurnal  Penelitian Hutan  Tanaman, 10(4),  Desember
2013. Bogor.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut- II/2007. Tentang Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK).
Departemen Kehutanan. Jakarta.
Rahayu, I., S. 2001. Sifat Dasar Vascular Bundle dan  Parenchime  Batang  Kelapa Sawit  ( Elaeis  guineensis Jacq.)
dalam Kaitannya Dengan Sifat Fisis,
Mekanis  Serta  Keawetan.  Tesis (Tidak dipublikasikan). Institut
Pertanian Bogor. Bogor.
Rangkuti,  N.  2008.  Sepucuk  Nipah  Serumpun Nibung.  http://  cetak  .kompas. com/read/xml.  Diakses  tanggal  29 Juli 2017.
Supriadi,  A.,  Osly,  R.,  dan  Edy,  S.  1999. Karakteristik Dolok dan Sifat
Penggergajian  Batang  Kelapa  Sawit
( Elaeis  guineensis Jacq).  Buletin
Penelitian Hasil Hutan. 17 (1).
Trisnawati.  2009.  Kajian  Sifat  Dasar  Beberapa Batang  Pinang  ( Areca  catechu L).
Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan.
Wardhani,  I.,  Y.  2005.  Kajian  Sifat  Dasar  dan Pemadatan  Bagian  Dalam  Kayu Kelapa  ( Cocos  nucifera L.).  Thesis (Tidak dipublikasikan). Institut
Pertanian Bogor. Bogor.